606 
Rivot und Duchanoy. 
Blei 10 Procent, 
Kupfer .... 38 „ 
Silber 3 - 5 Loth auf 100 Pfund. 
3. Im Gekrätze scheinen ziemlich viele Bleikörner zurückgeblieben zu sein, 
welchen es auch seinen Silberhalt verdankt. 
In einer Woche sind 298 Centner Stein und Schwarzkupfer durchstochen 
worden, macht täglich 42‘6 Centner. Zur Aufbereitung von 1000 Pfund 
wurde V 4 Tag verwendet. Dabei entfielen an Kosten: 
Löhne 34 Schichten 1 fl. 3 kr. C. M. 
Kohle 384 Pfund — „57 „ „ „ 
Brucheisen 40'6 „ 1„ — „ „ „ 
Gesammtkosten . 3 fl. — kr. C. M. 
Kupfe ra uflösu ngs -Lee lisch me 1 z en. Der hei der Kupferauflösung 
ausgebrachte Stein gibt bei der Probe gewöhnlich mehr als 30 Procent Kupfer, 
ist aber noch zu reich an Silber, um in die Felsöbänyaer Kupferhütte geschickt 
zu werden; er enthält ausserdem eine gewisse Menge Blei, die bei der eigent- 
lichen Arbeit auf Kupfer nur schädlich wirken könnte. Es ist also nöthig, diesen 
Stein noch einmal mit einen Zuschlag von gekörntem Gusseisen, um seinen Blei- 
halt in metallische Form zu bringen, durchzustechen und ihn zugleich theilweise 
zu entsilbern, indem man ihn mit Armblei, welches man durch den Abstich in den 
Ofen einführt, in Berührung bringt. Auch werden kupferhältige Schlacken mit 
durchstochen. 
Die Beschickung besteht meist aus : 
100 Theilen Kupferauflösungs - Stein (in ungerüstetem Zustande, wenn er 
sehr reich an Kupfer ist), 50 Theilen kupferhältigen Schlacken, und 5 Theilen ge- 
körnten Gusseisen. 
Durch den Abstich werden 620 bis 660 Theile Armblei auf 1 Theil des 
Silberhaltes der Beschickung gebracht. 
Geschmolzen wird in einem Halbhochofen, ähnlich dem bei den vorher- 
gehenden Arbeiten gebrauchten; seine Düsen - Oeffnung steht 11 Zoll 
über der Sohle und ist unter einen Winkel von 4 Grad geneigt. Man hält 
Nase und Gicht ganz dunkel und arbeitet mit tiefer Temperatur und schwachem 
Wind. 
Man kann in einer Woche höchstens 350 Centner Stein, mit einem 
Kohlenverbrauch von 389 Pfund auf 1000 Pfund, verschmelzen. 
Ausgebracht werden: 
1. 90 Procent des aufgebrachten Bleies an unreinem und silberarmem 
Werkblei. Dieses wird durch Saigerung von seinem Gehalt an Kupfer, Antimon 
und Arsenik theilweise gereinigt und dann zur Entsilberung des Steines 
verwendet. 
2. 80 Procent des aufgebrachten Steines an kupferhaltigen; für die Hütte 
zu Felsöbänya bestimmten, Stein (Entsilberungs-Kupferlech) mit einem Metall- 
halt von : 
